des bouche! à feu eu fjiile et eu bronze , etc. 



409 



bons et autres coijts étrangers , lorsqu'ils traversent les ëchcneaiîX 

 avec la fonte; en faisant tomber le métal à plein jet , de manière 

 à produire des mouvements et des bouillonnements lorsqu'il arrive 

 à hauteur des tourillons ; en donnant de la dépouille aux tourillons 

 et aux autres parties rentrantes. 



Gravelures. Parties irrégulières, poreuses , inégales, occasion- 

 nées par l'enduit qui n'a pas adhéré au moule. 



Écrasements des bords du moide. Parties rentrantes circulaires 

 et remplies de sable sur le corps de la pièce. Go défaut a lieu dans 

 le moulage en sable, lorsque les calles placées entre deux châssis 

 consécutifs sont trop épaisses. 



Le moule ayant trop de longueur pour le châssis, s'écrase sur les 

 bords lors du renmoulage et forme vers l'intérieur une saillie ou 

 bourrelet de sable, qui, restant prise dans la fonte, occasionne une 

 dépression annulaire sur la pièce. On s'en aperçoit quelquefois lors 

 de la coulée. On la fait disparaître avec une perche de bois dont on 

 promène l'extrémité contre la saillie de sable découverte à l'inté- 

 lieur du moule. 



Tourillons blanchis. Ce défaut arrive souvent par l'emploi de 

 certaines fontes ou par un peu d'humidité restée dans le moule. Les 

 fontes de Suède, les fontes manganésifères, celles trop décarburées, 

 donnent souvent des canons dont les tourillons sont blanchis. 



Canon difficile à dépouiller. Ce défaut provient d'un moule hu- 

 mide dont la paroi est devenue inégale par le passage de la vapeur 

 d'eau; d'une très-haute température du métal au moment delà cou- 

 lée, température qui détermine la formation et le passage au tra- 

 vers delà chape d'une certaine quantité de gaz carbonique; d'un en- 

 duit mal préparé ou mal appliqué ; d'une partie de sable qui ne se- 

 rait pas réfractaire ; ou de l'enduit qui aurait été calciné dans l'étuve 

 par un feu trop violent. 



Goutte froide. Partie de fonte extrêmement dure. Pendant la 

 [chute du métal liquide dans le moule , certaines parties de foule 

 [peuvent adhérer aux parois en se congelant, il peut en être de 

 [■inème pour des parties qui rejailliraient sur les parois : ces parties 

 [congelées se détachent ensuite, surnagent dans les scories, se fixent 

 Idans les parties anguleuses et rentrantes du moule et quelquefois 

 rdans le corps de la pièce, si la chaleur de la fonte liquide ne les a 

 Ipas remises en fusion. 



Les gouttes froides peuvent aussi provenir d'une partie de mas- 



32 



